nr.L UOTT. O. U. BIAPiCOM ^21 



Lci^a di bronzo e bismuto . 



Pipili di (erro . 



Zinco e mercurio. 



Gliisa grigin . 

 nò lasciai di tentare diverse sorta di pìombagìne , e 

 graGle . 



Tutte sono state capaci di rendere conduttrici dell' e- 

 IcUrico la superficie delle forme di stearina ma alcune, 

 o perdevano troppo presto la loro facoltà conduttrice , 

 o erano troppo diilìcili da ridursi in polvere tanto fina 

 quanto Io richiede l' esperimento . La polvere di ghisa 

 soltanto si è mostrata in un modo rimarchevole idonea 

 a questo uopo . Essa allorché copre la superficie della 

 stcariua , tostoche è in contatto con la soluzione di sol- 

 lato di rame , per sostituzione chimica si converte in 

 rame ed offre uno strato così conduttore e conti- 

 nuo , che in pochi secondi si vede coperto di rame 

 f;alvano-depositato, anche esteso. Però la delta ghisa 

 liicilmente si altera quando è in polvere se si ossida , 

 o quando in forma di strato sulla stearina sta immerso 

 alcun poco nella soluzione di solfato di rame deli' ap- 

 parecchio galvanico , senza che circoli la corrente elet- 

 trica . 



In questi esperimenti ho sempre usato l' acqua aci- 

 diilata con acido solforico nella proporzione di ]5o 

 ad uno . 



Per ottenere buone impronte di stearina usavo di 

 condurre ad una determinata temperatura sì la meda- 

 i^lia che la stearina fusa prima di eseguire il getto : tem- 

 peratura variabile per la grossezza della medaglia e per 

 la temperatura ambiente . Essendo questa di gradi !> 

 sopra zero la medaglia aveva la temperatura di gradi 

 34 , e la stearina di gradi 62. Tosto che era fatto il 

 getto e fin che era fluida la stearina rimovevo le bollr 

 di aria che rimanevano aderenti alla superficie della me- 

 daglia con un pennello . La stearina rifusa più volte 



